DELL* ARTE GALVANOPLASTICA. I 89 



trovandovisi riprodotte tutte le linee piu dilicate, persino 

 quelle microscopiche. La corrente voltaica non deve es- 

 ser forte} giacche in 1^ ore ella non dee disciogliere 

 che da 5o a 60 grani di rame per ogni pollice quadrato 

 di superficie (da grammi 3.25 a 3.90 per un quadrato 

 di 25 millimetri di lato ). Ma la precisa forza che me- 

 glio conviene non si puo imparare che colla sperienza 

 e con tentativi. Per conoscere e moderare opportuna- 

 mente una siffatta forza, il signor Jacobi faceva uso di 

 un galvanometro, di cui allungava accorciava conve- 

 nientemente il filo conduttore. 



Un tale processo, forse per qualche modificazione 

 arrecatavi dal suo autore, viene descritto alquanto di- 

 versamente dal signor Solly, come appare dall'arti- 

 colo seguente. Tralascio di parlare di alcune sperienze 

 del signor Spencer, che mi sono parse meno impor- 

 tant!, e che il lettore pud consultare nella Bibl. Univ., 

 ottobre 1839, pag. 4'7- 



II. Delia precipitazione del rame sopra diversi me- 

 tallic del signor Solly. {Bibl. Univ., Aprile i84o, 

 pag. 398: dal Phil. Mag. aprile 1840.) 



Secondo il signor Solly, il processo del signor Ja- 

 cobi per copiare i disegni fatti sui metalli, sieno bassi- 

 rilievi o incisioui o altro, consiste nel porre il pezzo 

 metallico, di cui si vuole prender copia, in un vaso 

 riempiuto d'una soluzione concentrata di solfato di 

 rame, sospendendo altresi in mezzo a questo vaso un 

 sacchetto di baudruche (pelle sottilissima d' intestini di 

 bue di cui si servono i battitori d'oro), contenente 

 dell' acido solforico allungato e una lamina di zinco 

 posta in comunicazione, mediante un conduttore me- 

 tallico, col corpo che si vuol copiare (appunto come fa 

 il signor De La Rive per indorare). II rame della so- 

 luzione si precipita prontamente sulla superficie del- 

 Foggetto da copiarsi, e produce una forma (moule), 

 che seguita ad ingrossare fmche dura il contatto me- 

 tallico e non e tutto disciolto lo zinco. Deesi procurare 

 che la soluzione del solfato di rame non divenga troppo 

 diluta, perche in questo caso il rame si precipita in 

 forma di una polvere senza coesione. 



